“ .* 
Gewinnung des Osmiums etc. aus Platinrückständen. . 313 
dunsten der Lösung in, dem Chromalaun ähnlichen, vio- 
letten Octaödern krystallisirt. 
Selten reicht jedoch die einmalige Behandlung in der 
angegebenen Reihenfolge hin, den Platinrückstand völlig 
aufzuschliessen; oft muss man mehrere Male dieselbe 
Reihenfolge der Operationen vornehmen, um dahin zu 
gelangen. 
Osmium. — Die erhaltene Osmiumsäure ist völlig 
weiss. Um daraus Osmium zu erhalten, löst man sie in 
Kalilauge, kocht die Lösung einige Zeit und verdunstet 
bei gelinder Wärme. Durch das Kochen hat sich die 
ÖOsmiumsäure in osmige Säure und Ueberosmiumsäure 
zerlegt. Beim Erkalten der concentrirten Lösung kry- 
stallisirt osmigsaures Kali in regulären Octaödern heraus. 
Behandelt man die Lösung des osmiumsauren Kalis 
mit kleinen Mengen von Weingeist, so erhält man einen 
rosenrothen, krystallinischen Niederschlag von osmigsaurem 
Kali, der in weingeisthaltigem Wasser unlöslich ist und 
sich, mit Salmiaklösung behandelt, in Osmiamid-Salmiak 
— (H?N, OsO? — H?NÜ]) verwandelt, eine unlösliche gelbe 
Verbindung, welche, in einem Strome von Wasserstoffgas 
geglüht, reines metallisches Osmium hinterlässt. 
Das osmiumsaure Kali absorbirt in wässeriger Lösung 
Sauerstoffgas und färbt sich dabei braun. Beim Abdun- 
sten erhält man braune Krystalle von überosmiumsaurem 
Kali, welche durch reducirende Substanzen in osmium- 
saures Kali verwandelt werden. Die Reihe des Osmium- 
oxyde ist nach Fremy: 
0s0, 03203, Os02, 0s03, OsO4, Os05. 
Das Osmium spielt in den Platinerzen eine ähnliche 
Rolle, wie das Arsen in den Arsenmetallen und der Schwefel 
in den Glanzen, Kiesen und Blenden. Aehnlich, wie 
Arsen und Schwefel bei der Röstung ihrer Verbindungen 
mit Metallen in Form von Säuren verflüchtigt werden, 
entweicht auch das Osmium beim Rösten der Platinrück- 
stände, die als Osmide betrachtet werden können, in Form 
von Osmiumsäure. Das Osmium muss deshalb zu der 
Gruppe von Metallen gezählt werden, zu denen man Arsen, 
Antimon und Tellur rechnet. 
Ruthenium. — Das Ruthenium ist oxydabler, als 
das Platin und selbst das Silber, denn, in einem Luft- 
strome schwach geglüht, oxydirt es sich zu Ruthenoxyd. 
Dieses ist krystallinisch, sehr hart, violett, metallglänzend. 
Nach de Senarmont krystallisirt es in Prismen des 
tetragonalen Systems und ist dem Zinnoxyd SnO?2 iso- 
